Siebzehnter Abschnitt. Fascrn. 



285 



Die Hauptmasse des Manilahanfes besteht aus Bastzellen. Sie lassen 

 sich sowohl durch Chromsaure als durch Kalilauge isolieren, sind lang zu- 

 gespitzt, 2,0 2,7 mm, meist 2,7 mm lang und 12 46, meist 29 (.1 dick. 

 Die Zellwande der Bastzellen sind maBig bis stark verdickt und bieten 

 keinerlei Strukturverhaltnisse dar. 



Die Faser von Musa paradisiaca ist kiirzer als der echte Manila- 

 hanf, erreicht hochstens eine Lange von 0,5 m. Die maximale Dicke 

 reicht von 17 210 u und betragt meist nahezu 140 u. Im anatomischen 





c c 



f 



Fig. 66. Vergr. 400. Manilahanf. eff Bastzellen in der Langsansicht, qq' im Querschnitt, e EnJen, 

 /' gequetschte. ss' Stegmata aus der Asche der Faser, s in der Flachenansicht, s' im Profil. 



(Nach T. F. Hanausek.) 



Bau ist zwischen beiden Fasern kein Unterschied zu bemerken. [Die 

 Bastzellen der Faser von Musa paradisiaca (Lange 2,1 2,7, meist 2,7 mm; 

 Dicke 14 42, meist 24 (.1) stimmen, wie man sieht, mit jenen von Musa 

 textilis sehr nahe iiberein. Die Faser der ersteren ist gleichfalls und 

 zwar etwas starker als die der letzteren verholzt. 



Die Verwendung des Manilahanfes richtet sich nach dem Feinheits- 

 grade. Nach Europa kommen fast nur die groberen Sorten (Bandala und 

 grobere Lupis), welche ausschliefilich zu Seilen und Posamenteriegegen- 

 standen verwendet werden. Sie bilden ein bis jetzt kaum noch iibertroffenes 

 Rohmaterial zur Herstellung von Schiffstauen. Solche Taue sind wider- 



